Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Stufa II (la vendetta)

Dovrei tentare una saldatura (a elettrodo di acciaio dolce, sia acidi che
basici, li ho di entrambi i tipi) su ghisa (di un pezzo che non ne trovo uno
eguale manco se setaccio gli antiquari).
Suppongo che si formi martensite in quantità industriali ed anzi temo che
possa anche non legare per niente. Ma ammesso che attacchi, considerato che
il pezzo non subisce carichi e stress strutturali esterni di nessun tipo ma
che deve sopportare periodici e notevoli sbalzi termici, chiedo :
* qualcuno ha mai riparato qualche pezzo in ghisa saldandolo ad arco con
acciaio ?
* con che esito, dopo qualche tempo ?
* ricuocere con fiamma per una mezzora può dare un qualche miglioramento
contro la inevitabile tempra della saldatura ?
* esistono magari elettrodi più ricchi di carbonio (posto che questo serva
in qualche modo) ?
Ciao e grazie
Soviet-Mario

 in qualche modo) ?
il problema é che il carbonio con la saldatura ad arco se ne va subito in
CO2, come dicevo devi assolutamente provare con la TIG...e con elettrodi in
ghisa.
un HDK un pò anche metallaro:o)

 un Soviet un po' Fabbro
un HDK meno metallaro

> non ho un TIG ! ! Magari. Un mio vicino ha una MIG
UN Mig...Mig è maschile.
Comunque, è sempre meglio un buon Phantom...
:-DDDDDDDDD
Ciao
WP

 acciaio ?
Se effettui la saldatura con normali elettrodi non otterrai risultati
positivi,
l'unica è provare con quelli arricchiti al carbonio (vedi sopra).
Tempo fa provai per la prima volta a riparare la piastra della stufa di
mia nonna con gli elettrodi che ti ho consigliato, devo dire che ancora
regge.
Ma se dovessi ritornarci sopra proverei ad effettuare una saldatura
eterogenea con
materiale d'apporto di bronzo e ottone con apposita pasta disossidante
(sald. ossiacatilenica).
Se fossi in te proverei quest'ultima soluzione su due spezzoni di ghisa da
buttare.
Comunque rimane valido l'utilizzo di elettrodi appositi, per quest'ultimi ti
consiglio
di rivolgerti in negozi specializzati, altrimenti t'ammollano quelli che
hanno e ti dicono
che vanno bene lo stesso (esperienza personale).
Un ultima cosa molto importante, le parti che dovrai saldare devono essere
perfettamente
e ancormeglio smerigliate.
Spero di esserti stato d'aiuto
Saluti
Alessio

 materiale d'apporto di bronzo e ottone
una base di rame (o stagno) con ferro ? ? E lega bene ?


 una base di rame (o stagno) con ferro ? ? E lega bene ?
Direi proprio di si, ma dipende sempre dagli spessori in gioco.
In un precedente messagio hai specificato che la saldatura non subirà
carichi strutturali e quindi direi che la BRASATURA è perfetta.
Io starei su Brasatura a ottone oppure ad argentana (molti la chiamano
Castoin); la particolarità della brasatura se ben fatta su pessori adeguati
è una grande adesività ed elasticità.
Obiettivamente non l'ho mai vista fare su ghisa e quidi per prima cosa ti
consiglio di sperimentare il metodo su un pezzetto a parte.
Ricordati che mentre puoi fare una Brasatura su una precedente saldatura ad
elettrodo mal riuscita, non è possibile il contrario poichè l'elettrodo non
riuscirà più a fare presa.
Spero di esserti stato di aiuto
Saluti
D.N.

 wrote in message
bl1ac3$bkd$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 350° (pochetto .... ma vediamo che accade)
Ciao, sono la tua stufa...ti prego non lo fare!!!! Non voglio essere
scambiata per una marmitta taroccata. Lasciami nera, bella abbronzata....
Per 200 anni siamo state così, perchè cambiare....
Ciao
Mauro, voce e coscenza della tua stufa.

 wrote in message
bl1jqn$is2$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 Stufa-Moritura-anzi-morente
Mentre nell' aria risuonano le note dell' inno Sovietico con lo sguardo
fiero rivolto verso il mare, saluto la vecchia stufa che lentamente se ne
va.
Una pioggia di pagliuzze di alluminio l' ha ormai ricoperta, ma la vecchia
ghisa non muore mai.
Ciao
Mauro Ramus

 350°
Però la vernice color alluminio non ce l'avrei proprio messa.
Come mai questa decisione?
Saluti
D.N.